6 
Heinrich Liidtke: Über die Eigenschaften 
chlorfreie Salpetersäure mit Ammoniumkarbonat neutralisiert 
und die Lösung auf 1,115 spec. Gewicht verdünnt. Die 
Mischung A muss nach dem Bereiten 3 Tage ruhig stehen 
und wird dann, wenn sie klar geworden ist, mit einem Heber 
abgezogen. Die Reduktionsmischung wird folgendermassen 
bereitet: a) 50 g weisser Kandiszucker werden in AYasser 
zu einem dünnen Syrup gelöst und mit 3,1 g AYeinsäure 
eine Stunde gekocht; dann verdünnt man mit AVasser auf 
500 ccm. b) Ferner übergiesst man 2,857 g trockenes wein¬ 
saures Kupfer mit AYasser, setzt tropfenweise Natronlauge 
hinzu, bis sich das blaue Pulver gelöst hat, und verdünnt 
auf 500 ccm. Die Reduktionsmischung B besteht dann aus 
1 Raumteil Zuckerlösung, 1 Raumteil Kupferlösung und 
8 Teilen AYasser. Die Versilberungsflüssigkeit C besteht aus 
50 Teilen von A, 10 Teilen von ß und 250 bis 300 Teilen 
AYasser. Die Versilberung geschieht in Kästen, in die die 
Gläser vertikal eingesetzt werden. „Sehr eigentümlich ist, 
dass ohne den Kupferzusatz der Niederschlag von Silber 
fleckig wird, während, wenn zu viel Kupfer vorhanden ist, 
sich gar kein Silber ausscheidet.“ Liebig schreibt weiter, 
eine Nürnberger Fabrik habe ein Jahr lang hiernach Spiegel 
angefertigt, aber keine Abnehmer für dieselben gefunden, 
er hoffe indess, dass sich mit der Zeit das Vorurteil gegen 
die Silberspiegel legen werde. Der Preis derselben ist nicht 
höher als der der gewöhnlichen Spiegel. Es fällt sofort auf, 
dass bei dieser Alethode, die für die Fabrikation im grossen 
berechnet ist, die Zusammensetzung der einzelnen Lösungen 
eine kompilierte ist, was bei Versuchen in kleinerem Mass- 
stabe umständlich und zeitraubend ist. 
Inzwischen waren von anderer Seite schon die ver¬ 
schiedensten A T orschläge zur Herstellung von Silberspiegeln 
gemacht worden. So hat Dr. J. Löwe 1 ) eine Abhandlung 
veröffentlicht über die nasse A^ersilberung des Glases auf 
kaltem AVege. Als Reduktionsflüssigkeit empfiehlt er eine 
Traubenzuckerlösung. Ferner nimmt er keine Kalilauge oder 
Natronlauge, da dieselben meist nicht frei von Chlor und 
Kohlensäure sind. Die Abscheidung von Spiegelsilber wird 
1) J. Löwe: Dinglers Journ. 140, p. 205—207; 1856. 
